30 



I. H. L. VOGT. 



[No. 6. 



Om de chemiske og fysiske betingelser for dan- 

 nelse af magnesiaglimmer i silikat-smeltemasser. — 

 I henhold til de lokale forholde, der linder sted ved dannelsen 

 og afkjølingen af de i det foregaaende omhandlede slagger, 

 fremgaar: Magnesiaglimmer kan, under visse chemiske forud- 

 sætninger, konstitueres i vanlige silikat-smeltemasser, ved ca. 1 

 atmosfæres tryk, uden tilstedeværelse af vanddampe eller nogen 

 anden »ageni minéralisateur*. 1 — For at man kan faa oversigt 

 over den indflydelse, som afkjelingshastigheden og den oprindelig 

 herskende temperatur kunde formodes at udove, skal vi gjore 

 opmærksom paa følgende: I slagstenene fra f. ex. Kafveltorp 

 finder vi glimmer udkrystalliseret saavel i næsten umiddelbar 

 nærhed (1—2 cm.) af overfladen, — o: paa steder, hvor afkjø- 

 lingen fra smeltetemp. ned til et par hundrede grader kun med- 

 tog ca. Vi a J /2 time, — som i selve kjærnemassen, — o: hvor 

 afkjølingen medtog ca. 6 å 12 timer. Ved f. ex Konigin-Maria- 

 Hiitte udstøbes leilighedsvis i saa store slagblokke, at det kan 

 vare et helt døgn, forinden vanlig temp. er naaet, — og i ba- 

 salter og lavaer kan glimmer dannes under en af kjølingsperiode, 

 som kan medtage uger, maaneder, ja kanske aar. Vi faar her- 

 ved som resultat, at, naar de chemiske og øvrige fysiske betin- 

 gelser for glimmerens dannelse er tilstede, har det lidet eller 

 intet at sige, om afkjølingen udkræver timer, dage, uger eller 

 maaneder, o: den rolle, som afkjølingshastigheden spiller, er af 

 aldeles underordnet betydning. — Paa samme maade stillendet 

 sig ogsaa med den oprindelig herskeude varmegrad, idet nemlig 

 vore glimmerførende slagger er producerede ved hoist forskjellige 

 temperaturer: I de omhandlede kokes-masovn-slagger trælfer vi 

 glimmer dannet saavel ved ren gang, — altsaa ved overmaade 

 høi temp. (ca. 2000 C), — som ved lidt uren og temmelig 

 stærkt uren gang, — altsaa ved adskillig lavere varmegrader. 

 Den ved skjærstenssmeltning med kokes faldne glimmerslag fra 



1 Hverken flusspath eller andre fluorholdige mineraler indgaar i beskikningen 

 ved de her omhandlede metallurgiske processer; glimmerdannelsen forud- 

 sætter følgelig ikke som absolut nødvendig betingelse, hverken direkte eller 

 indirekte, tilstedeværelse at' fluor eller flussyre. 



